114 fi H. L. VocT. M.-N. Kl. 
Fayalit (nebst etwas Glas) führen, beobachtet man konstant, dass die 
Krystallisation mit der Aussonderung von Magnetit beginnt. 
Als Beispiel nehmen wir eine Flammofenschlacke (Fig. 9), von 
Mansfeld, mit grossen, skelettförmigen Magnetitkrystallen in den Drusen- 
räumen. Die Schlacke besteht aus etwa 
20 Gewichtsprozent Magnetit, ferner Fayalit 
in sehr reichlicher Menge, und etwas Glas; 
zerstreut über die ganze Schlackenmasse 
finden wir daneben auch eine Unmenge 
von kleinen, mechanisch von der schmel- 
zenden Schlacke mitgerissenen Kügelchen 
von Kupferstein. 1 — Diese Kügelchen liegen 
zum grossen Teil als Einschlüsse in den 
grossen Magnetitkrystallen, 9: der sich aus- 
scheidende Magnetit hat sich an den in 
Krystallisationsfolge: 1 Magnetit, 
2 Fayalit und gleichzeitig fortgesetzte der Lösung zerstreuten Kigelchen abge- 
Anssongertng vr ene lagert, oder diese haben die Ansatzpunkte 
Die drei dunkel schraffierten, kleinen _ i , ER ; 
Zirkel sind Kügelchen von Kupfer- für die Magnetit-Krystallisation geleistet, 
stein, — Diese Magnetitkrystalle werden rings 
Flammofenschlacke von Mansfeld 
Kr herum von Fayalit umschlossen, und zwar 
zeigen sie dem Fayalit gegenüber an den 
meisten Stellen eine scharfe idiomorphe Kontur. Die Ausscheidung von 
Magnetit war somit ganz weit fortgeschritten, ehe die Krystallisation 
des Fayalits anfing. Dass die Krystallisation des Magnetits noch fort- 
dauerte, nachdem diejenige des Fayalits angefangen hatte, folgt daraus, 
dass kleinere Magnetitkrystalle gelegentlich im Zwischenraume zwischen 
den Fayalitkrystallen auftreten. 3 
Das letztere ist in anderen analogen Schmelzprodukten gelegentlich 
ganz ausgeprägt, so beispielsweise in einer Martinschlacke von Degerfors, 
mit etwa 25% Magnetit: hier zuerst Ausscheidung von Magnetit, in 
ganz grossen Skeletten; dann Beginn der Krystallisation des Olivins, in 
schmalen Tafeln; und im Glase zwischen diesen Tafeln eine Unmenge 
von ganz kleinen Magnetitkrystallen, die man mit einer »zweiten Magnetit- 
Generation« vergleichen könnte. 
Zusammenfassung: 
in Schmelzmassen mit überwiegend Olivin neben wenig Magnetit, 
beginnt die Krystallisation von Olivin früher als diejenige von Magnetit; 
2 Diese in der Schlacke herumschwimmenden Kügelchen von Kupferstein (Cu,S.n.FeS) 
dürfen nicht mit dem in dem Silikat aufgelösten Monosulphid verwechselt werden 
(s. S. 97). 
